( 63o ) 

 mélange intime cle bore pur, io8% eL de chaux vive, 5osr. L'expérience a 

 duré sept minutes avec un courant de 900 ampères et 45 volts. Après re- 

 froidissement, il restait dans le tube une masse fondue, cassante, assez dure 

 et sans aspect cristallin. Cette matière est lentement attaquée par l'eau et 

 se dissout presque complètement dans l'acide chlorhydrique en abandon- 

 nant un faible résidu. Ce dernier, examiné au microscope, renferme du 

 graphite et des cristaux rectangulaires et cubiques, jaunes en lames minces, 

 de couleur foncée tlès qu'ils sont un peu volumineux. La partie cristal- 

 line, inattaquable par l'acide chlorhydrique, se détruit rapidement dans 

 l'acide azotique et ne renferme que du calcium et du bore. 



» Le rendement étant très faible, nous avons songé alors à modifier 

 cette réaction. On a chauffé, au four électrique, un mélange de carbure de 

 calcium, loS"', et de bore pur, i»'. Dans ces conditions, le bore ne paraît 

 pas déplacer le carbone du carbure de calcium; il se produit bien une 

 |)etite quantité de borure de calcium, mais la formation parait en être due 

 plutôt à un phénomène de dissociation qu'à une réaction nette du bore sur 

 le carbure. Il en a été de même dans l'action du charbon de sucre sur le 

 borate de calcium ou dans l'action du carbure de calcium sur le borate du 

 même métal à la température du four électrique. Pour que le rendement 

 augmente, il faut produire le bore au sein même du mélange, et l'on peut 

 y arriver de la façon suivante : 



» Préparation du borure de calcium. — On fait un mélange de looo^'^ de 

 borate de calcium bien sec, G3oS'' d'aluminium pur en copeaux, et soos"" de 

 charbon de sucre finement pulvérisé. Ces substances étant desséchées avec 

 soin, et le borate de calcium étant intimement mélangé au charbon, puis 

 additioimé des fragments d'aluminium, on chauffe le tout au four élec- 

 trique dans un creuset de charbon pendant sept minutes (900 ampères et 

 45 volts). La quantité d'aluminium a été choisie de façon à être suffisante 

 pour produire la réduction complète du borate de calcium. L'addition de 

 carbone a pour but d'empêcher la formation d'alumine qu'il est ensuite 

 assez difficile de séparer du borure de calcium. Une partie de l'aluminium 

 se trouvera, après l'expérience, sons forme de carbure facilement décom- 

 posable par l'eau et par l'acide chlorhydrique étendu. 



M La durée et la régularité de la chauffe ont une influence très grande 

 sur le rendement en borure de calcium. 



» Les culots fondus, que l'on obtient après refroidissement de la masse, 

 sont homogènes et présentent une cassure cristalline d'apparence métal- 

 lique. On les concasse en menus fragments et on les traite par l'acide 



